1904- Xo. I. SCHMELZP.-EUNIED. DER SILIKATSCHMELZLÖSUNGEN. 67 



ist = loi Kal.; Vb von 490 ist 98 Kal.; der wahrscheinliche Wert 

 somit 100 Kai. 



Hexagonales Ca-Metasilikat, CaSiO ^. Die latente Schmelzwärme 

 für \Ca,Mg)SiO-^, mit 3 Gz : \Mg, das aus etwas mehr hex. C«-Meta- 

 silikat als Augit besteht, wurde ^^= ca. 100 (oder 94) Kai. gefunden; 

 die absolut-totale Schmelzwärme des hex. Gz-Metasilikats ist - 460 -|- 

 43 = 503 I^^J- ; ^/° hiervon -^ 100.6 Kai. ; der wahrscheinliche Wert 

 somit wo Kai. 



Akermanit und Melüith. Gefunden von mir für Akermanit ^ 90 

 und für Melilithschlacke von Rinman =^ 91 Kai.; die Schmelzpunkte 

 wie auch die absolut-totale Schmelzwärme sind etwas niedriger als für 

 Diopsid und dem hex. G?-Metasilikat. Vs der absolut-totalen Schmelz- 

 wärme des Akermanits (mit etwas Ca durch Mg ersetzt) ist 90 Kai.; 

 der wahrscheinliche Wert somit qo Kai. 



Feldspäthe. Anorthit nach meiner Bestimmung - 105 und Mikro- 

 klin nach Ta m m ann = 83 Kal; der Unterschied der beiden, die 

 ungefähr dieselben Schmelzpunkte und dieselbe sp. Wärme besitzen, 

 kann aber nicht so gross sein. Vs der absolut-totalen Schmelzwärme 

 des Anorthits ^-- 100.Ô: ich rechne den wahrscheinlichen Wert des 

 Anorthits =^= 100 Kai. 



Olivin. Zufolge meiner Abkühlungsversuche mit den Fayalit- 

 schlacken von Röros und Evje ist die latente Schmelzwärme von Fe^SiO^ 

 oder {Fe,Mg)2SiOj^ sehr bedeutend, gleich etwa 85 Kai. — Nach Äk er- 

 ma n ist die totale Schmelzwärme der basischen ^i'^-^^'-Schlacken sehr 

 hoch, nämlich oberhalb 500 Kai.; reine J^-Silikate wurden von ihm 

 nicht untersucht. - i¥^-01ivin, der einen viel höheren Schmelzpunkt 

 und eine etwas höhere sp. Wärme als i^^-Olivin hat, muss eine nicht 

 unwesentlich höhere latente Schmelzwärme besitzen, also nicht unwesent- 

 lich oberhalb 100 Kai. 



Die sp. Wärme ^loo-o des J^-Olivins (mit einer ganz niedrigen Fe- 

 Menge) berechnet sich zu 0.220 (NB. sehr hoch, des hohen J^6'-Gehalts 

 wegen; s. S. 38). — 1= 1400°. — (1400 + 273)^1400 + 273 somit ungefähr 5 i6 Kai. 

 V4 von diesem wäre die latente Schmelzwärme, die wir folglich = /jo 

 Kai. annehmen. Die totale Schmelzwärme des iVi^-Olivins (mit einer 

 ganz kleinen F<?-Menge) wäre folglich = ca. 600 und die absolut-totale 

 Schmelzwärme ^^ ca. 650 Kai. 



Enstatit. Ake r man fand die totale Schmelzwärme eines Mg-Ca- 

 Metasilikats, mit 0.85 Mg: o.i^ Ca, (58.5 0/0 SiO^, 317% MgO, 7.9 0/0 

 CaO, i.g^/oAl^O^ + FeO) - 540 Kai. Für Enstatit, Mg^Si^O,-, muss 

 die totale Schmelzwärme etwas höher liegen, teils weil der Schmelzpunkt 



